機械效能 Mechanical properties 密度 1380 kgm3 楊氏模量 E 29003400 MPa 拉伸強度 σt 5080 MPa Elongation break 2040 Notch test 25 kJm2 玻璃轉變溫度 87 C 熔點 100260CWilkes Charles E Summers James W Daniels Charles Anthony Berard Mark T 2005 PVC Handbook Hanser Verlag p 414 ISBN 9781569903797 Vicat B1 85 C 熱導率 λ 016 WmK 熱膨脹係數 α 8 105 K 熱容 c 09 kJkgK 吸水率 ASTM 00404 Price 05125 kg 1 Deformation temperature at 10 kN needle load 1 Deformation temperature at 10 kN needle load source AK vam der Vegt LE Govaert Polymeren van keten tot kunstof ISBN 9040723885smal source AK vam der Vegt LE Govaert Polymeren van keten tot kunstof ISBN 9040723885smal 聚氯乙烯（，簡稱）是氯乙烯經加成聚合反應得到的的高分子材料。是聚乙烯和聚丙烯之後，第三種最廣泛生產的合成塑膠聚合物。 聚氯乙烯有兩種基本形式：硬性和柔性。硬性形式聚氯乙烯材料可用於管道、門和窗上，它也可用於瓶子、其它非食品的包裝以及銀行卡或會員卡等。它也可以製成柔軟的成品，透過加入塑化劑（最常用的是鄰苯二甲酸酯），使之更加靈活。在這種形式中，它可用於軟管道、電纜絕緣體、仿皮革、軟標牌、充氣產品，並在許多應用中取代橡膠。 純聚氯乙烯是一種白色，脆性固體。它不溶於醇但微溶於四氫呋喃。 結構 這種材料的結構如下： CH_2CHClCH_2CHClCH_2CHCl 性質 阻燃 聚氯乙烯的最大特點是阻燃，因此被廣泛用於防火應用。但是聚氯乙烯加熱至 148C 以上時會釋放出氯化氫、氯氣和其他有毒氣體。 聚氯乙烯的燃燒分為兩步。先在 240340燃燒分解出氯化氫氣體和含有雙鍵的二烯烴，然後在 400470發生碳的燃燒。 物理和化學性質 穩定；不易被酸、鹼腐蝕；比聚乙烯耐熱但比不上聚丙烯。PVC 是七大塑膠中唯一必須使用塑化劑的材料，這使得它的狀態可以從軟而彈到硬而脆之間變化。而增塑劑就是媒體報道中的 塑化劑。PVC 既然可以呈現軟而有彈性的一面，也就可以模擬橡膠或皮革的一些用途，比如小汽車內飾大量使用的人造革、一次性檢查手套、地板、桌布、塑膠鞋，因為 PVC 價格比天然膠和聚氨酯人造革低得多。不過 PVC 工業通常要用到乙炔。 歷史 1912 年，德國人 Fritz Klatte 合成了 PVC，並在德國申請了專利，但是在專利過期前沒有能夠開發出合適的產品。1926 年美國百路馳（BF Goodrich）的沃爾多塞蒙（Waldo Semon）合成了 PVC，並在美國申請了專利。 PVC 在 19 世紀被發現過兩次，一次是 Henri Victor Regnault 在 1835 年，另一次是 Eugen Baumann 在 1872 年發現的。兩次機會中，這種聚合物都出現在被放置在太陽光底下的氯乙烯的燒杯中，成為白色固體。20 世紀初，俄國化學家 Ivan Ostromislensky 和德國 GriesheimElektron 公司的化學家 Fritz Klatte 同時嘗試將 PVC 用於商業用途，但困難的是如何加工這種堅硬的，有時脆性的的聚合物。沃爾多塞蒙和百路馳在 1926 年開發了利用加入各種助劑塑化 PVC 的方法，使它成為更柔韌更易加工的材料並很快得到廣泛的商業應用。 生產與應用 聚氯乙烯可由乙烯、氯和催化劑經取代反應製成。由於其防火耐熱作用，聚氯乙烯被廣泛用於各行各業各式各樣產品： 電線外皮、光纖外皮、鞋、手袋、袋、飾物、招牌與廣告牌、建築裝潢用品、傢俱、掛飾、滾輪、喉管、玩具（如有名的義大利「」跳跳馬）、動漫公仔、門簾、捲門、輔助醫療用品、手套、某些食物的保鮮紙、某些時裝等。 聚氯乙烯是由氯乙烯單體（VCM）聚合而成。因為其分子中 57 的質量是氯元素。所以它與其它的塑膠相比，相同的質量中所耗用的石油較少，然而，因為這種塑膠的相對密度較大，而且在生成氯的過程中也要耗用其它能量，使得它在很多應用領域失去了優勢。 目前使用較多的 PVC 生產工藝是懸浮聚合生產工藝。將純水、液化的 VCM 單體、分散劑加入到反應釜中，然後加入引發劑和其它助劑，升溫到一定溫度後 VCM 單體發生自由基聚合反應生成 PVC 顆粒。持續的攪拌使得顆粒的粒度均勻，並且使生成的顆粒懸浮在水中。因反應是放熱反應，必須配備有效的除熱換熱裝置：如夾套冷卻水、釜頂冷凝器。而且，因為 PVC 的密度比 VCM 的密度大。反應過程中隨著 PVC 的不斷生成，反應釜內液相的體積會不斷收縮，必須不斷加入純水以維持適當的壓力。在不同的聚合溫度下，VCM 聚合生成 PVC 的聚合度不同。控制不同的聚合溫度可以生成不同牌號（聚合度不同牌號不同）的 PVC 樹脂。 生成的 PVC 料漿經過汽提塔脫除殘餘的 VCM 氣體（經回收系統回收後與新鮮 VCM 按一定比例迴圈使用），然後經過離心脫水，乾燥床乾燥、篩分後包裝成產品。一般經後處理後 PVC 粉中的 VCM 含量小於 1PPM。 其餘的聚合工藝，如微懸浮、乳液聚合工藝可以生成粒徑較小的 PVC 粉（10 微米，而一般懸浮聚合生成的 PVC 粉粒徑是 120150 微米。其特性和應用也略有不同）聚合生成的 PVC 是未改性的 PVC。在做成最終制品之前，一般要加入各種助劑，如熱穩定劑、紫外線穩定劑，潤滑劑、增塑劑、加工助劑、抗衝改性劑、熱改性劑、填料、阻燃劑、殺蟲劑、發泡劑、煙霧抑制劑和各種顏料。 回收及迴圈再用 資源回收再利用：塑膠分類標誌中，PVC 程式碼是 3（3 字在三個迴圈再用箭號中心） 塑膠本體底部或包裝上須列明，以便消費者及回收商能分類妥當。 安全與危害 美國自 1970 年代開始，注意到聚氯乙烯工廠的工人有某種惡性肝癌。Angiosarcoma of liver in the manufacture of polyvinyl chloride PubMed NCBI 歐洲與澳洲也開始注意到聚氯乙烯工廠的工人有數種癌症。 其主要問題在於： PVC 一定要有新增劑或塑化劑才可用，這些大多有害，可能滲出或氣化。 部份新增劑會干擾生物內分泌、影響生殖機能。 部份新增劑可增加致癌風險。 焚化含有 PVC 的垃圾，會產生致癌空氣汙染物戴奧辛（Dioxin），為乙烯基氯的副產物。戴奧辛是種高度毒性物質，可能導致癌症和其它病症，也會成為全球性的威脅，因為戴奧辛會在環境中能大範圍散佈，並無法消散。即使是接觸少量，戴奧辛仍極有可能與免疫系統受壓、生育問題、各種癌症與和內分泌疾病有關係。據一個由英國企業 ICI 化學和高分子製品有限公司 1994 年提供的報告，根據 1989 年發表的一篇文獻，這些氧氯化反應（使用做乙烯基氯和一些氯化的溶劑），會產生多氯雙苯並對二噁英（PCDDs）和（PCDFs）類化合物。 PVC 常使用鄰苯二甲酸二辛酯（DEHP）為增塑劑，因 DEHP 易氣霧化，其他乙烯基產品包括汽車內部、淋浴膠簾或鋪地板物料等，也會釋放化學氣體入空氣，且 DEHP 也易溶入油性液體中。另外，人們也開始關注到，兒童若咀嚼這些軟塑玩具，會有新增劑滲出的安全問題。 聚氯乙烯玩具對幼兒的健康有很大的威脅。因為處於口腔期的幼兒，會透過舔、或把玩具放入口中而將聚氯乙烯塑膠中的 DEHP 的等塑化劑直接食入。 2008 年美國與加拿大共同研究指出，在測試五種塑膠浴簾時，其在 28 日之內釋放了百餘種有毒物質。media centre Environmental Defence Whats that new shower curtain smell Center for Health Environment Justice 2006 年 1 月，歐洲共同體搬出「200584EC 指引」禁令：禁止在玩具裡使用六種型別鄰苯二甲酸酯軟化劑。在美國，越來越多為這年齡層製造 PVC 玩具的公司，自願停用 PVC 或停用鄰苯二甲酸酯。美國食品藥物管理局建議製造者考慮在敏感患者（譬如出生不滿一月的嬰兒）的裝置裡，停用 DEHP，但替代用的增塑劑之安全性則未經檢測。 環境保護者小組綠色和平主張全球性逐步淘汰 PVC。 參考文獻 外部連結 化學物質問題市民研究會 歐洲共同體環境政策：PVC besafenet pvc 2008Vinyl Shower Curtains Release Toxic Chemicals New report shows as many as 100 chemicals released from PVC shower curtains PVC 聚氯乙烯的發展歷程及其應用方案 f_100330_06744PDF 「PVC」 穩定、安全又無毒，正確認識生活好幫手 大洋塑膠工業股份有限公司。 地球公民基金會 教育手冊：美好生活少不了它？臺塑仁武廠和 PVC 的故事 相關條目 軟陶 Category 塑膠 Category 乙烯聚合物 Category 電介質 Category 無紡織物 Category 熱塑性塑膠